## PENGUJIAN KUAT LENTUR BALOK KAYU KABESAK DENGAN VARIASI LETAK DAN PANJANG TAKIKAN
Elia Hunggurami 1 (eliahunggurami@yahoo.com)
Magdalena Niheng 2 (elenniheng@gmail.com)
Rosmiyati A. Bella 3 (qazebo@yahoo.com)

## ABSTRAK
Takikan pada  balok  biasanya dibuat pada daerah  tumpuan dan sambungan. Namun, dalam SNI 7973-2013 dijelaskan kompenen struktur lentur tidak boleh ditakik melebihi ketentuan yang ada. Nilai  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  tanpa  takikan  yang  dihasilkan  sebesar  80,94  MPa.  Untuk nilai kuat lentur balok dengan variasi letak dan panjang takikan adalah: untuk letak takikan di 1/3 bentang (tarik) dengan panjang takikan 1/3d, 1/2d, d masing-masing sebesar 46,86 MPa, 36,92 MPa,  31,24  MPa;  letak  takikan  di  1/2  bentang  (tarik)  dengan  panjang  takikan  1/3d,  1/2d,  d masing-masing  sebesar  36,92  MPa,  32,66  MPa,  29,82  MPa;  letak  takikan  di  tumpuan  balok dengan  panjang  takikan  1/2d  sebesar  76,68  MPa.  Persentase  perbedaan  nilai  kuat  lentur  balok kayu dengan variasi letak dan panjang takikan terhadap balok tanpa takikan adalah: untuk letak takikan  di  1/3  bentang  (tarik)  dengan  panjang  takikan  1/3d,  1/2d,  d  masing-masing  adalah 42.11%, 54.39%, 61.40%; letak takikan di 1/2 bentang (tarik) dengan panjang takikan 1/3d, 1/2d, d  masing-masing  adalah  54.39%,  59.65%,  63.16%;  letak  takikan  di  tumpuan  balok  dengan panjang takikan 1/2d adalah 5.26%.

## Kata Kunci: Kuat Lentur, Takikan, Kayu Kabesak

## ABSTRACT
Notches  in  beams  are  usually  made  in  the  beam  support  and  connection  areas .  However,  SNI 7973-2013  clarified  that  the  flexural  structure’s  components  should  not  be  ruled  over  to  an extent  beyond  what  is  already  allowed.  The  results  of  the  flexural  strength  test  for  a  normal- strength  beam  are  80.94 MPa. For the flexural  strength  values of the beams with variations in the location and length of the notches are: for located at 1/3 span (tensile) with notch length of 1/3d,  1/2d,  d,  respectively,  46.86  MPa,  36.92  MPa,  31.24  MPa;  locations  in  1/2  of  the  span (tensile)  with  notch  length  of  1/3d,  1/2d,  d  respectively,  36.92  MPa,  32.66  MPa,  29.82  MPa; locations on the beam support  with 1/2d  notch length  of  76.68 MPa. The percentage difference in the flexural strength value of a wooden beam with variations in the location and length of the notch against the notch-based beam is: for the location of the notch in 1/3 of the span (tensile) with  notch  length  1/3d,  1/2d,  d  respectively  is  42.11%,  54.39%,  61.40%;  locations  in  1/2  span (tensile) with notch length of 1/3d, 1/2d, d respectively is 54.39%, 59.65%, 63.16%; locations on the beam support with notch length of 1/2d is 5.26%.

## Keywords: The Flexural Strength, Notches, Kabesak Wood

## PENDAHULUAN
Pada  struktur  kayu,  sambungan  atau  buhul  muncul  karena  alasan  keterbatasan  ukuran  panjang batang  kayu  yang  tersedia.  Cara  untuk  menanggulangi  masalah  keterbatasan  panjang  kayu adalah  dengan  disambungnya  batang-batang  kayu  sehingga  dapat  mencapai  bentang  struktur yang  dikehendaki.  Salah  satu  langkah  dalam  membuat  sambungan  yaitu  dengan  cara  membuat takikan  pada  kayu.  Namun,  dalam  SNI  7973-2013  dijelaskan  kompenen  struktur  lentur  tidak
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana (Penulis Korespondensi);
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.
boleh ditakik melebihi ketentuan  yang ada. Hubungan variasi takikan dengan kuat lentur adalah variasi  takikan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kuat  lentur,  di  mana  apabila  panjang  dan  letak takikan berbeda maka kuat lentur yang dialami kayu dapat berbeda sesuai dengan variasi panjang dan letak yang digunakan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan variasi letak dan panjang takikan serta perbedaannya terhadap balok tanpa takikan

## TINJAUN PUSTAKA

## Kayu Kabesak
Kabesak (Acacia leucophloea) adalah sejenis semak atau pohon berduri dengan tinggi hingga 35 m  dengan  diameter  mencapai  100  cm,  yang  biasanya  tumbuh  di  daerah  hutan  kering  seperti hutan  musim  tropika,  savana,  padang  semak  dan  juga  gurun  hingga  elevasi  800  m  dari permukaan  laut.  Di  wilayah  tersebut,  curah  hujan  rendah,  antara  400-1500  mm  pertahun,  dan musim kemarau dapat berlangsung hingga 9-10 bulan (NFTA, 1996). Kabesak menyebar secara alami  di  wilayah-wilayah  kering  India,  Srilanka,  Bangladesh,  Burma  dan  Thailand  juga  di Vietnam bagian selatan. Di Indonesia, pohon ini tumbuh alami di Jawa dan Bali, serta di Timor. Kayu  kabesak  biasa  digunakan  untuk  konstruksi  seperti  kuda-kuda,  kusen,  atau  penutup  lantai serta  untuk  furnitur.  Selain  itu  tanaman  kabesak  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  obat tradisional, untuk astringent, demulcent, thermogenic, dan kebutuhan anthelmintik. Imran et Al. (2011)  mengungkapkan  bahwa  kulit  batang  kayu  kabesak  dapat  digunakan  sebagai  obat  untuk gangguan pencernaan dan pernafasan. Menurut NFTA (1996), daun-daun kabesak, polong, serta rantingnya  yang  muda  merupakan  pakan  bagi  ternak,  tajuk  pohon  kabesak  juga  memberikan naungan  yang  baik  bagi  pemeliharaan  ternak  di  daerah  kering,  kecambah  biji  kabesak dimanfaatkan  sebagai  sayuran,  perakaran  kabesak  mengikat  nitrogen  dari  udara,  sehingga tanaman  ini  dapat  memperbaiki  kesuburan  tanah.  Menurut  Lenggu  (2021),  kode  mutu  kayu kabesak berdasarkan SNI 7973:2013 berada pada nilai E12 sampai E13.

## Kuat Lentur Kayu
Kekuatan  lentur  kayu  merupakan  kekuatan  kayu  dalam  menahan  beban-beban  mati  maupun hidup  yang  berusaha  melengkungkan  kayu.  Secara  empiris,  bila  sebuah  balok  kayu  di  atas  dua perletakan dibebani dengan gaya P  maka pada serat-serat tepi atas balok akan  mengalami gaya desak  dan  pada  tepi  bawah  mengalami  gaya  tarik.  Hal  tersebut  mengakibatkan  pada  tepi  atas balok akan terjadi tegangan tekan  dan  pada  bagian tepi  bawah  akan  mengalami tegangan tarik. Tegangan-tegangan  tersebut  dinamakan  tegangan  lentur  (f b ).  Berdasarkan  SNI  03-3959:1995, ukuran benda uji untuk pengujian kuat lentur di laboratorium adalah 760 mm x 50 mm x 50 mm. Kuat lentur dari benda uji dihitung dengan rumus:
f b = 3PL 2b x h 2 (1)
dengan
f b = kuat lentur (MPa) P = beban uji lentur maksimum (N) L = jarak tumpuan (mm) b = lebar benda uji (mm) h = tinggi benda uji (mm)

## Takikan
Takikan  merupakan torehan  atau coakan  yang dibuat  pada kayu dengan tujuan tertentu. Namun di dalam SNI 7973-2013 sudah dijelaskan kompenen struktur lentur tidak boleh ditakik melebihi ketentuan yang ada seperti terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1.  Ketentuan Takikan SNI 7973-2013

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa  pengamatan  langsung  di laboraturorium  untuk  memperoleh  data  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  tanpa  takikan  maupun yang  ditakik  dengan  variasi  letak  takikan  dan  panjang  takikan,  di  daerah  tarik  dan  tumpuan balok. Variasi letak takikan dilakukan pada daerah 1/3 bentang (tarik) balok, 1/2 bentang (tarik) balok,  dan  daerah  tumpuan  balok.  Dari  tiga  variasi  letak  tersebut,  masing-masing  diberi  tiga ukuran panjang takikan  yaitu 1/3d, 1/2d dan d kecuali pada tumpuan.  Benda uji  yang dianalisis untuk uji kuat lentur pada penelitian ini  yaitu balok kayu kabesak dengan ukuran 760 mm x 50 mm  x  50  mm  berdasarkan  SNI  03-3959:1995,  dengan  jumlah  total  benda  uji  sebanyak  24 sampel.
Gambar 2. Contoh Sketsa Benda Uji

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak
Berdasarkan  beban  maksimum,  maka  hasil  pengujian  kuat  lentur  di  labolatorium  balok  kayu kabesak tanpa takikan dan yang ditakik dengan variasi letak dan panjang takikan, memiliki nilai rata-rata  kuat  lentur  yang  berbeda-beda.  Nilai  kuat  lentur  tersebut,  ditabulasikan  pada  Tabel  1 berikut.

## Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak
Dari hasil rekapitulasi di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai kuat lentur dari balok kayu kabesak tanpa takikan sebesar 80.94 MPa. Untuk nilai kuat lentur terbesar dari balok kayu kabesak yang ditakik  dengan  variasi  letak  dan  panjang  takikan  adalah  76,68  MPa  yang  ukuran  panjang takikannya 1/2d  dan terletak pada tumpuan balok. Untuk nilai kuat lentur terkecil adalah  29.82 MPa yang panjang takikannya d dan berada pada 1/2 bentang (tarik) balok.

## Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Kayu Kabesak Tanpa Takikan
Persentase  penurunan  kekuatan  lentur  balok  kayu  kabesak  yang  ditakik  terhadap  balok  tanpa takikan, ditampilkan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Variasi letak Takikan Terhadap Balok Kayu Kabesak Tanpa Takikan
Untuk  diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi letak takikan terhadap balok kayu kabesak tanpa takikan, dengan panjang takikan 1/3d, 1/2d dan d berdasarkan beban maksimum dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Kayu Kabesak Tanpa Takikan Dengan Panjang Takikan 1/3d, 1/2d, d.
Dari  Tabel  3  dan  Gambar  3  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  persentase  penurunan  kekuatan lentur  terkecil  dari  keseluruhan  variasi  letak  takikan  yaitu  terjadi  pada  tumpuan  balok  dengan besar  persentase  5.26%.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  momen  maksimum  yang  dihasilkan  akibat takikan  di  tumpuan  tersebut  lebih  besar  dibandingkan  daerah  takikan  lainnya.  Demikian  juga untuk nilai persentase penurunan kekuatan  lentur terbesar yaitu terjadi pada daerah 1/2  bentang (tarik)  balok  dengan  besar  persentase  63.16%.  Hal  ini  juga  disebabkan  karena  momen maksimum  yang  terjadi  akibat  takikan  di  1/2  bentang  (tarik)  balok  lebih  kecil  dibandingkan daerah takikan  lainnya, sehingga pada saat dibuat takikan, balok dengan  mudahnya untuk retak atau gagal. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan pernyataan SNI 7973:2013 yang menyatakan bahwa takikan tidak diperbolehkan di sepertiga tengah bentang.

## Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Balok Kayu Kabesak Tanpa Takikan
Untuk  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  panjang takikan  terhadap  balok  kayu  kabesak  tanpa  takikan  berdasarkan  beban  maksimum  ini ditampilkan pada Tabel 3.

## Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Balok Kayu Kabesak Tanpa Takikan
Untuk  diagram  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi panjang  takikan  terhadap  balok  kayu  kabesak  tanpa  takikan  untuk  2  variasi  letak  takikan berdasarkan beban maksimum dapat dilihat pada Gambar 4.

## Gambar 4. Diagram Perbandingan Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Balok Kayu Kabesak Tanpa Takikan
Berdasarkan  hasil  perbandingan  kuat  lentur  pada  Tabel  3  dan  Gambar  4  di  atas,  maka  dapat dilihat  bahwa  persentase  penurunan  kekuatan  lentur  terbesar  terjadi  pada  balok  kayu  kabesak yang  ukuran  panjang  takikannya  d.  Hal  ini  dikarenakan,  terjadinya  pengurangan  dimensi  balok yang  cukup  besar,  sehingga  pada  saat  balok  dibebani  maka  balok  dengan  mudahnya  untuk
runtuh  atau  gagal.  Untuk  ukuran  panjang  takikan  yang  mengalami  penurunan  kekuatan  lentur terkecil yaitu 1/3d. Hal ini disebabkan karena pengurangan dimensi pada balok kecil.

## KESIMPULAN
1. Besarnya nilai kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi letak takikan sebagai berikut:
a. Untuk balok kayu kabesak tanpa takikan sebesar 80.94 MPa
b. Untuk  ukuran  panjang  takikan  1/3d  dengan  letak  takikan  di  1/3  bentang  (tarik),  1/2 bentang (tarik), masing-masing sebesar 46.86 MPa, 36.92 MPa.
c. Untuk  ukuran  panjang  takikan  1/2d  dengan  letak  takikan  di  1/3  bentang  (tarik),  1/2 bentang (tarik), tumpuan masing-masing sebesar 36.92 MPa, 32.66 MPa, 76.68 MPa.
d. Untuk ukuran panjang takikan d dengan letak takikan di  1/3 bentang (tarik), 1/2 bentang (tarik), masing-masing sebesar 31.24 MPa, 29.82 MPa.
2. Besarnya  nilai  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  panjang  takikan  sebagai berikut:
a. Untuk balok kayu kabesak tanpa takikan sebesar 80.94 MPa
b. Untuk  letak  takikan  di  1/3  bentang  (tarik)  balok  dengan  ukuran  panjang  takikan  1/3d, 1/2d, d masing-masing sebesar 46.86 MPa, 36.92 MPa, 31.24 MPa.
c. Untuk  letak  takikan  di  1/2  bentang  (tarik)  balok  dengan  ukuran  panjang  takkan  1/3d, 1/2d, d masing-masing sebesar 36.92 MPa, 32.66 MPa, 29.82 MPa.
d. Untuk letak takikan di tumpuan balok dengan ukuran panjang takikan 1/2d sebesar 76.68 MPa.
3. Perbedaan  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  letak  takikan  terhadap  balok kabesak tanpa takikan yaitu terjadi penurunan kekuatan lentur, dengan persentase penurunan kekuatan lenturnya sebagai berikut:
a. Untuk  ukuran  panjang  takikan  1/3d  dengan  letak  takikan  di  1/3  bentang  (tarik),  1/2 bentang (tarik), masing-masing adalah 42.11%, 54.39%.
b. Untuk  ukuran  panjang  takikan  1/2d  dengan  letak  takikan  di  1/3  bentang  (tarik),  1/2 bentang (tarik), tumpuan masing-masing adalah 54.39%, 59.65%, 5.26%.
c. Untuk ukuran panjang takikan d dengan letak takikan di  1/3 bentang (tarik), 1/2 bentang (tarik), masing-masing adalah 61.40%, 63.16%.
4. Perbedaan  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  panjang  takikan  terhadap  balok kabesak tanpa takikan yaitu terjadi penurunan kekuatan lentur, dengan persentase penurunan kekuatan sebagai berikut:
a. Untuk  letak  takikan  di  1/3  bentang  (tarik)  balok  dengan  ukuran  panjang  takikan  1/3d, 1/2d, d masing-masing adalah 42.11%, 54.39%, 61.40%.
b. Untuk  letak  takikan  di  1/2  bentang  (tarik)  balok  dengan  ukuran  panjang  takikan  1/3d, 1/2d, d masing-masing adalah 54.39%, 59.65%, 63.16%.
c. Untuk letak takikan di tumpuan balok dengan ukuran panjang takikan 1/2d adalah 5.26%.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaludin, Ali., dan Irawati, S.I. (2005). Konstruksi Kayu . Yogyakarta: Teknik Sipil Universitas Gajah Mada
Badan Standarisasi Nasional. (1995). SNI 03-3959:1995 Metode Pengujian Kuat Lentur Kayu di Labolatorium . Jakarta: BSN.
Badan Standarisasi Nasional. (2002). SNI-5-2002 Tata  Cara Perencanaan Struktur  Kayu untuk Bangunan Gedung . Jakarta: BSN.
Berenschot,  L.  M.  (1991). Acacia  Leucophloea  (Roxb). Willd.  In:  Lemmens,  R.H.M.J.  and Wulijarni-Soetjipto, N. (Editors). Plant Resources of South-East Asia Foundation, Bogor.
Imran,  I.,  Hussain,  L.,  Zia-Ul-Haq,  M.,  Janbaz,  K.H.,  Gilani,  A.H.,  &  De  Feo,  V.  (2011). Gastrointestial and Respiratory Activities of Acacia Leucophloea . Journal ethnopharmacol, 138(3), 676-682.
Lenggu, Y.W. Betsy. (2021). Pengujian Sifat  Mekanis Kayu Kabesak  yang Diperdagangkan di Kota Kupang . Kupang: UNDANA.
NFTA  FACT.  (1996). Acacia  Leucophloea - Shade  and  Fodder  for  Livestock  In  and Environments . NFTA 96-04.  Wayback Machine.